Einzelne  Mineralien. 
-  347  - 
anscheinend  längs  feinen  Sprüngen  //  (0112)  ein  und  bewirkt  ähnliche 
Verstärkungen  der  Doppelbrechung  wie  vorher.  —  Von  Kohlendioxyd  mit- 
gerissene Dämpfe  von  HgS  werden  etwas  leichter  absorbiert,  färben  an- 
fangs lila  (in  der  Wärme),  dann  lebhaft  gelb  (in  der  Kälte  blasser);  auf 
(1011)  entstehen  dabei  zunächst  sehr  feine  Streifen  parallel  den  Spuren  von 
(0112),  längs  denen  zunächst  die  starke  Veränderung  der  Doppelbrechung 
sich  bemerklich  macht.  Auf  (0001)  bildet  sich  ein  unregelmäßig  poly- 
gonales Netzwerk  von  Sprüngen  von  ca.  8  ^  Maschenweite.  Bei  starker 
Absorption  ist  die  Färbung  sehr  tief  und  steigt  die  positive  Doppelbrechung 
auf  0,036. 
Der  rotgelbe  Gmelinit  von  Island  verhält  sich  ähnlich  dem  Chabasit. 
Die  anfangs  optisch  negativen  Kristalle  (2V  =  0— 30°,  y  —  a  =  0.002) 
waren  nach  der  Entwässerung,  leer  (im  Vacuum)  oder  mit  trockener  Luft 
gesättigt  optisch  positiv,  nahezu  einachsig,  y —  «  =  0,027.  Jod  wurde 
noch  energischer  aufgenommen  als  beim  Chabasit  und  bewirkte  starke 
Färbung  und  Pleochroismus,  Brom  färbte  weniger  stark. 
Levyn  von  Glenarm,  optisch  negativ,  y  —  «  =  0,0075,  2  V  =  0 — 30°, 
wird  bei  400°  entwässert  und  im  Exsikkator  abgekühlt  positiv,  y  —  a  —  0,002, 
2  e  —  85 — 120°;  gegenüber  Quecksilber  verhält  sich  der  (am  besten  nur 
teilweise)  entwässerte  ähnlich  wie  Chabasit. 
Harmotom  von  Andreasberg,  optisch  positiv,  Ebene  der  optischen 
Achsen  J_  010,  2  V  =  75°,  wird  nach  einstündigem  Erhitzen  auf  400°  und 
Abkühlen  im  Exsikkator  negativ,  viel  stärker  doppelbrechend,  2  E  —  78° ; 
jetzt  in  (010),  die  Brechung  vermindert  sich  sehr.  Bei  der  Wiederaufnahme 
des  Wassers  geht  die  Doppelbrechung  durch  Null.  Quecksilber  wird  weniger 
energisch  als  beim  Chabasit  aufgenommen,  indessen  wird  der  Harmotom 
jetzt  auch  schwarz  und  stark  pleochroitisch ,  J_  (010)  hell  graugelblich, 
//  (010)  blauschwarz  oder  auch  purpurn. 
Gismondin  von  Aci  Castello  absorbiert  Quecksilber  und  gibt  die- 
selben Farben  wie  Harmotom.  —  Mesotyp,  Analcim,  Heulandit  und  Stilbit 
scheinen,  wenigstens  in  kurzer  Zeit,  keine  merklichen  Mengen  schwerer 
Dämpfe  aufzunehmen. 
Unter  den  untersuchten,  z.  T.  einander  sehr  nahestehenden  Mineralien 
bestehen  hinsichtlich  der  Fähigkeit  der  Absorption  und  der  dadurch  be- 
wirkten optischen  Veränderungen  demnach  große  Unterschiede.  Gemein- 
sam ist  aber  allen ,  1.  daß  die  aufgenommene  Substanz ,  gleichgültig  ob 
sie  (bei  gewöhnlicher  Temperatur)  kristallin  ist  oder  nicht,  stets  offenbar 
orientiert  eingelagert  wird,  wie  aus  der  zum  Wirt  gesetzmäßigen  Lage 
des  neuen  optischen  Ellipsoids  hervorgeht,  2.  daß  aber  die  optischen  Eigen- 
schaften des  Komplexes  durchaus  nicht  zwischen  denen  der  Komponenten 
liegen.  Die  entstandenen  festen  Lösungen  sind  gegenüber  anderen  offen- 
bar besonders  ausgezeichnet  durch  die  Leichtigkeit,  mit  der  Diffusion  in 
ihnen  vor  sich  geht,  so  daß  homogene  Gemische  selbst  solcher  Stoffe  ent- 
stehen, die  außerhalb  des  Kristalls  solche  nicht  eingehen  wie  Hg  und  Hg  Cl ; 
die  optischen  Eigenschaften  solcher  ternärer  Mischungen  können  von  denen 
ihrer  binären  Komponenten  erheblich  abweichen,  (z.  B.  H20,  NH3,  Chabasit). 
